## PEMANFAATAN BATUBARA SUBBITUMINUS MENJADI KARBON AKTIF SEBAGAI ADSORBEN LOGAM Fe (BESI) PADA LIMBAH AIR LINDI STOCKPILE PLTU BATUBARA
UTILIZATION OF SUBBITUMINAL COAL INTO ACTIVE CARBON AS AN ADSORBENT OF Fe (IRON) METAL IN COAL POWER PLTU STOCKPILE LEACHATE WASTE
Legiso 1) , Ummi Kalsum 2) , Abie Aprianata 3) 1,2,3) Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia Corresponding Author E-mail: ponimanlegiso@gmail.com, ummikalsum1207@gmail.com dan aprianataabiepln@gmail.com
Abstract: Activated carbon is a material composed of carbon compounds that have pores with a large surface area. This  research  has  been  carried  out  by  utilizing  activated  sub-  bituminous  coal  as  an  adsorbent  of  Fe  (iron).  The purpose  of  this  study  was  to  determine  whether subbituminous coal activated with citric acid (C 6 H 8 O 7 ) can produce activated carbon to absorb iron (Fe) from the coal stockpile leachate. Variable concentrations of the solution were 0,5 M and 1 M, each  of  which  was 200 ml of leachate with variations in adsorption time of 60 minutes, 80 minutes, 100 minutes and  120  minutes. The results showed that  sub-bituminous coal can be activated  with 0,5 M  C 6 H 8 O 7 so as to reduce the concentration of Fe (iron) from 0,7573 ppm to  0,2849 ppm  with  a  pollutant  removal  of  62,38%.  For  the activation  of  C 6 H 8 O 7 1  M  was  able  to reduce the  concentration of Fe (iron) from 0,7573 ppm  to 0,2254 ppm  with a pollutant removal of 70,24%.
Keywords: Adsorbent, Sub-bituminus, Citric Acid, Iron (Fe) .
Abstrak : Karbon  aktif  adalah  suatu  materi  yang  tersusun  dari  senyawa  karbon  yang  memiliki  pori  dengan  luas permukaan  yang  besar.  Penelitian  ini  telah  dilakukan  dengan  memanfaatkan  batubara  berjenis  sub-bituminus teraktivasi  sebagai  adsorben  logam  Fe  (besi).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  batubara subbituminous  yang  diaktifasi  dengan   Asam  Sitrat  (C6H8O7)  dapat  menghasilkan karbon aktif untuk menyerap kandungan logam besi (Fe) dari dalam air lindi stockpile batubara. Variabel konsentrasi larutan adalah 0,5 M dan 1 M,  air  lindi  masing-masing  sebanyak  200  ml  dengan  variasi  waktu  adsorpsi  60  menit,  80  menit,  100  menit  dan  120 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batubara subbituminus dapat diaktivasi dengan C6H8O7 0,5 M sehingga mampu  menurunkan  konsentrasi  logam  Fe  (besi)  dari 0,7573  ppm  menjadi  0,2849  ppm  dengan  penyisihan  polutan sebesar  62,38%.  Untuk aktivasi  C6H8O7  1  M  mampu  menurunkan  konsentrasi  logam  Fe  (besi)  dari  0,7573  ppm menjadi 0,2254 ppm dengan penyisihan polutan sebesar 70,24%.
Kata kunci: Adsorben, Sub-bituminus, Asam Sitrat, Logam Besi (Fe) .

## 1. PENDAHULUAN
Pada operasi pembangkit listrik, konsumsi bahan bakar batubara yang dipergunakan  cukup  besar  dengan  kualitas yang sesuai dengan kebutuhan unit pembangkit.  Untuk  menghantarkan  batubara yang  akan  dipakai  tersebut  menggunakan jaringan conveyor. Namun,  ceceran  batubara kerap  terjadi  karena  ada  batubara  yang  jatuh keluar dari conveyor .
Sejatinya  batubara  yang  tercecer  ini masih  memiliki  potensi  untuk  diolah  kembali menjadi  karbon  aktif  untuk  menjadi  adsorben dalam penjerapan logam besi (Fe) di air limbah lindi PLTU.

## 2. TEORI DASAR
2.1 Batubara Sub-bituminus Secara umum batubara dapat dikategorikan berdasarkan nilai kalori, kandungan air, dan kandungan karbon (Billah, n.d.-b) . Berdasarkan  analisis  proksimat  dan nilai  kalori,  peringkat  suatu  tipe  batubara digolongkan melalui sistem klasifikasi batubara  yaitu  peringkat  rendah  yang  terdiri dari  batubara  jenis  lignite  dan  sub-bituminous sampai  peringkat  tinggi  dari  jenis  bituminous dan  antrasite  sesuai   dengan  kenaikan kadar karbon dan nilai kalori.

## 2.2 Limbah Air Lindi Batubara
Air  lindi  batubara  adalah  salah  satu limbah  cair  dari  proses  pembangkitan  listrik menggunakan  batubara  yang  merupakan  hasil infiltrasi  air  hujan  yang  masuk  ke  dalam timbunan  batubara  dan  air  sisa  penyiraman batubara di stockpile.

## 2.3 Karbon Aktif
Karbon aktif  adalah  karbon  padat  yang memiliki  luas  permukaan  yang  cukup  tinggi berkisar antara 100 sampai dengan  2000  m 2 /g atau  bisa  lebih  dari itu. Hal ini dikarenakan zat ini memiliki pori – pori yang sangat kompleks yang berkisar dari ukuran mikro dibawah 20 A (Angstrom), ukuran meso antara 20 sampai 50 Angstrom  dan  ukuran  makro  yang  melebihi 500  A  (pembagian  ukuran  pori  berdasarkan IUPAC). Sehingga luas permukaan disini lebih dimaksudkan  luas  permukaan  internal  yang diakibatkan  dari  adanya  pori-pori  yang berukuran  sangat  kecil.  Karena  memiliki  luas permukaan  yang  sangat  besar,  maka  karbon aktif  sangat  cocok  digunakan  untuk  aplikasi yang  membutuhkan  luas  kontak  yang  besar seperti pada bidang adsorpsi (penjerapan),  dan pada  bidang  reaksi dan katalisis.
Proses  pembuatan  arang  aktif  dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
1.  Pengaktifan  secara  fisika  yaitu  dilakukan dengan  cara  memanaskan bahan  baku  pada suhu  yang  cukup  tinggi  (600  –  900 o C) pada  kondisi  miskin  udara  (oksigen), kemudian  pada  suhu  tinggi  tersebut dialirkan  media  pengaktif  seperti  uap  air dan CO 2 .
2.  pengaktifan  kimiawi  yaitu  bahan  baku sebelum  dipanaskan  dicampur  dengan bahan  kimia  tertentu  seperti  KOH,  NaOH, K 2 CO 3 dan  lain  sebagainya.  Biasanya pengaktifan secara kimiawi tidak membutuhkan  suhu  tinggi  seperti  pada pengaktifan  secara  fisis,  namun  diperlukan tahap  pencucian  setelah  diaktifkan  untuk membuang  sisa-sisa  bahan  kimia  yang dipakai.

## 2.4 Adsorbsi
Adsorpsi  adalah  peristiwa  penjerapan atau  pengayaan  (enrichment)  bahan  dari  suatu
komponen  campuran  gas/cair  di  daerahantar fasa  dimana  bahan  yang  akan  dipisahkan ditarik  oleh  permukaan  zat  padat.  Bahan penyerap   berupa   zat padat, penyerap hanya dipermukaan  zat  penyerap.  Pada  peristiwa adsorpsi,  komponen  akan  berada  di  daerah antar  muka, tetapi tidak masuk  ke dalam fase. Komponen  yang  terserap  disebut  adsorbat (adsorbate) , sedangkan daerah tempat terjadinya penjerapan disebut adsorben (substrate).

## 2.5 Logam Besi (Fe)
Besi dan unsur keempat banyak dibumi dan      merupakan      salah      satu  logam  yang penting  dalam  dunia  industri.  Besi  murni bersifat agak lunak dan kenyal. Karena sifat ini dalam  industri,  besi  selalu  dipadukan  dengan baja.

## 2.6 Asam Sitrat
Asam  sitrat  merupakan  asam  organik lemah  yang  bisa  ditemukan  di  daun  dan buah  tumbuhan  genus citrus (jeruk-jerukan). Senyawa ini berguna dalam industri makanan, farmasi  dan  tambahan  dalam  makanan  ternak. Asam  sitrat  terdapat  pada  berbagai jenis buah dan sayuran, namun ditemukan pada konsentrasi  tinggi  hingga  dapat  mencapai bobot 8% kering. Hal ini ditemukan pada buah jeruk dan limau misalnya jeruk nipis dan jeruk purut.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Uji karakteristik karbon aktif dilakukan di Laboratorium Politeknik Akamigas. Pengujian Scanning Electron Microscopy /SEM) dilakukan di UPT Laboratorium  Terpadu  dan  Sentra  Inovasi Teknologi  Universitas  Lampung.  Pengujian
Fourier  Transformed            Infrared /FTIR) dan Pengujian Atomic Absorption Spectrophotometry /  AAS)  dilakukan  di
Laboratorium  Kimia  Fakultas  Sains  dan Teknologi  UIN  Raden  Fatah  Palembang. Waktu   penelitian   dari bulan Desember 2021 sampai Juli 2022.
3.2 Bahan dan Alat Penelitian

## 1.  Bahan
a)  Batubara    jenis Sub-bituminous yang berasal ceceran bahan bakar PLTU Bukit Asam  di  daerah  Tanjung  Enim)  dengan kandungan 35 – 45% karbon murni,
b)  Asam  Sitrat,  C 6 H 8 O 7, ( wako  pure chemical ; 99,9%, dan
c)  Aquades.
2.  Alat
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian ini,  yaitu furnace,  oven  dryer, desikator (pyrex),  ball  mill,  shieve  shaker, timbangan digital,  erlenmayer    250    ml    ( pyrex ), erlenmayer  1.000  ml  ( pyrex ),  gelas ukur 100 ml ( pyrex ), stirrer, labu ukur 1.000 ml ( pyrex ), pipet  tetes,  pH  meter, Scanning  Electron Microscopy (SEM), Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS), Fourier
Transformed  Infrared (FTIR),  dan  alat-alat lainnya.
3.3  Proses Preparasi
Batubara

## Subbituminus
Sebanyak  2.000  gram  sampel  batubara sub  bituminous  diambil  dari  ceceran  batubara di Coal Handling Facility PLTU Bukit Asam. Kemudian  batubara  tersebut  dicuci  dengan aquadest  lalu  dikeringkan  dengan  suhu  110 o C selama  24  jam.  Batu  bara  yang  sudah  kering ditimbang lalu dihaluskan dan diayak menggunakan  ayakan  berukuran  100  mesh. Batubara  siap  untuk  digunakan  pada  proses selanjutnya.

## 3.4 Aktivasi Batubara
Sebanyak  masing-masing  100  gram batubara hasil  preparasi  dimasukkan ke dalam beaker  glass berukuran  500  ml.  Lalu ditambahkan larutan Asam Sitrat 1 M  dan  0,5 M  dimasing-masing beaker  glass .  Campuran diaduk dengan pengaduk magnet selama 5 jam dengan kecepatan pengaduk 120 rpm.
Campuran didiamkan selama  30 jam sehingga diperoleh    batubara     yang sudah  diaktivasi. Batubara  tadi  dibilas dengan aquadest hingga pH  netral.  Kemuadian  dikeringkan  kembali menggunakan oven dengan suhu 110 o C selama 2 jam.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian
Konsentrasi awal logam Besi (Fe) pada air  limbah  Lindi  Stockpile  Batubara  =  0,7573 ppm. Analisa percobaan penelitian ini diantaranya:
1.  Uji  Karakteristik  untuk  mengetahui  apakah karbon  aktif  yang  dihasilkan  memenuhi Standar,
2.  Uji  menggunakan Scanning  Electron Microscopy (SEM),  untuk  mengetahui morfologi karbon aktif pada skala mikro,
3.  Uji  menggunakan Fourier  Transform Infrared  Spectrophotometer (FTIR)  untuk mengetahui gugus fungsi dan mengidentifikasi  senyawa  yang terdapat dalam  karbon  aktif  tanpa merusak sampel 4. Uji Atomic  Absorption  Spectrometry  (AAS) yang berfungsi untuk menganalisa kandungan logam termasuk analisa kandungan  logam  Fe  sebelum      dan setelah    proses adsorpsi Percobaan  dilakukan  dalam  skala laboratorium dengan melakukan variasi adsorbs  pada  waktu  60  menit,  80  menit, 100 menit dan 120 menit.

## 4.2 Uji Karakteristik
Hasil  uji  karakteristik  karbon  aktif dapat dilihat seperti tabel 4.1.
Tabel 4.1 Hasil Uji Karakteristik Karbon Aktif berdasarkan Standar Kualitas Karbon
Aktif (SNI 1995 dan SII No. 2058-79) Uraian Persyaratan  Kualitas Jenis Karbon  Aktif SNI (%) SII (%) Non Aktivasi (%) Aktivasi 1 M Asam Sitrat (%) Aktivasi 0,5 M Asam Sitrat (%) Kadar Air (Moisture) Maks. 15 Maks. 10 12,9 7,8 7 Kadar       Zat Mengua (Volatile Matter) Maks. 25 Maks. 15 37 38 39,6 Kadar Abu (Ash Content) Maks. 10 Maks. 2,5 7 5 5
Kadar      Karbon Tetap (Fixed Carbon) Min. 65 - 43,1 49,2 48,4
Berdasarkan  Tabel  4.1  dapat  dilihat bahwa  terdapat  dua  karakteristik  yang  tidak memenuhi  standar  SNI  1995  dan  SII  No. 2058-79,  yaitu  nilai volatile  matter dan fixed
carbon .  Hal  ini  dikarenakan  persentase volatile  matter yang  masih  cukup  tinggi, sehingga  menurunkan  persentase  dari fixed carbon .

## 4.3 Uji    Scanning    Electron    Microscopy
(SEM) Gambar 4.1 Sampel Non Aktivasi Sebelum
Proses Adsorbsi
Gambar 4.2 Sampel Non Aktivasi Setelah Proses Adsorbsi
Gambar 4.3 Sampel Aktivasi 0,5 M Sebelum
Proses Adsorbsi
Gambar 4.4 Sampel Aktivasi 0,5 M Setelah
Proses Adsorbsi
Gambar 4.5 Sampel Aktivasi 1 M Sebelum
Proses Adsobsi
Gambar 4.6 Sampel Aktivasi 1 M Setelah Proses Adsorbsi 4.4 Uji Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR) Hasil  uji Fourier  Transform  Infrared Spectrophotometer (FTIR) dapat dilihat seperti pada gambar 4.7, 4.8, 4.9., 4.10, 4.11, dan 4.12 berikut ini:
Gambar 4 . 7 Spektrum Sampel Non Aktivasi
Sebelum Proses Adsorbsi Gambar 4.8 Spektrum Sampel Non Aktivasi
Setelah Proses Adsorbsi
Gambar 4.9 Spektrum Sampel 0,5 M
Sebelum Proses Adsorbsi
Pada bilangan gelombang 1.600,48 cm - 1 terdapat  serapan  C=C  (aromatik)  yang menandakan  ciri  khas  karbon  aktif  (Rajak, V.K, dkk: 2018).
Gambar 4.10 Spektrum Sampel 0,5 M setelah Proses  Adsorbsi
Muncul  serapan    baru    di    bilangan gelombang  507,28  cm -1 yang  diindikasikan adalah  logam  berat  yang  terikat  di  arang  aktif (Peres, E.C, dkk: 2017).
Gambar 4.11 Spektrum Sampel 1 M Sebelum Proses Adsorbs
Pada bilangan gelombang 1.600,48 cm - 1 serapan  C=C  (aromatik)  yang  menandakan ciri khas karbon aktif (Rajak, V.K, dkk: 2018).
Muncul  serapan  baru  di  bilangan  gelombang 506,97  cm -1 yang  diindikasikan  adalah  logam berat  yang  terikat  di  arang  aktif  (Peres,  E.C, dkk: 2017).
4.5 Uji Atomic  Absorption  Spectrometry
(AAS)
Tabel 4.2 Hasil Uji Atomic Absorption

## Spectrometry (AAS
Larutan Sampel Aktivator Waktu Adsorpsi (meni t ) Konsentrasi Aktivator (M) Penurunan Konsentrasi Fe (ppm) Limbah  Air Lindi Batubara (0,7573 ppm)
Asam Sitrat 60 1 0,5229 0,5
0,5590 80 1 0,4598
0,5 0,4778 100 1 0,3985
0,5 0,3246 120 1 0,2254
0,5 0,2849 Non
Aktivas i 60
0 0,7483 80
0 0,6455 100 0 0,5896 120 0 0,4688 4.6 Analisa  Daya  Serap  Karbon  Aktif dari Batubara Subbituminus Terhadap Konsentrasi Akhir Logam Fe (Besi)
Gambar 4.13 Penurunan Kadar Fe dalam Waktu Adsorbsi 60 menit, 80 menit, 100 menit dan 120 menit
Berdasarkan  Gambar  4.13,  penyerapan ion  Fe  mula-mula  sebesar  0,7573  ppm.  Pada batubara non aktivasi dapat menurunkan kadar Fe  hingga  mencapai 0,4688  ppm.  Batubara diaktivasi  0,5  M  Asam  Sitrat  mampu menurunkan  kadar  Fe  menjadi  0,2849  ppm. Sedangkan pada batubara dengan aktivasi 1 M mampu menurunkan kadar  Fe  menjadi  0,2254 ppm.
4.7 Tingkat  Keefektifan  Dalam  Proses Penjerapan Logam Fe
Gambar 4.14 Persentase Keefektifan Penyerapan Kadar Fe dalam Waktu Adsorbsi 60 menit, 80 menit, 100 menit dan 120 menit
Efektifitas  Penyerapan  tertinggi  terjadi pada batubara dengan aktivasi 1 M asam sitrat sebesar  70,24%  dan  penyerapan      terrendah terjadi    pada batubara   non   aktivasi sebesar 38,10%.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dari pembahasan tersebut, maka  dapat disimpulkan: 1.  Adsorben  dari  batubara  sub-bituminus mampu menurunkan kadar logam Fe dalam air  limbah  lindi  dalam  waktu  yang  sudah ditentukan.
2.  Dari  hasil  penelitian,  diperoleh  hasil penjerapan kadar  ion logam  berat  Fe  (besi) pada  limbah  air  lindi  tertinggi  diperoleh pada  karbon  aktif  dengan  aktivator  1  M
Volume 14 No. 01 Juli 2023
asam  sitrat  yaitu  dengan persentase adsorbsi  sebesar 70,24%  pada  waktu penjerapan  120  menit.  sedangkan  untuk penjerapan  terendah,    diperoleh    dari batubara  non  aktivasi  dengan  persentase adsorbsi  sebesar  38,10%  pada  waktu penjerapan 120 menit. . 5.2 Saran
Dari pembahasan tersebut, maka  dapat disarankan:
1. Dilakukan      aktivasi      batubara      sub bituminus  dengan  menggunakan  aktivator lain.
2. Dilakukan penelitian dengan variasi parameter lain, seperti berat adsorben, jenis karbon  aktif,  jenis  aktivator,  perbandingan antara  limbah  lindi  dengan  berat  adsorben dll.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Lystanto,  P.,  Kunthi  Pratiwi,  dan,  Yani Tromol  Pos,  J.  A.,  &  Kartasura,  P.  2012. Pemanfaatan  Karbon  Aktif  Arang  Batubara (Kaab)  untuk  Menurunkan  Kadar  Ion  Logam Berat    Cu 2+ dan    Ag + Pada  Limbah    Cair Industri (Vol.  14, Issue 1).
Antika, R., Deasy Siregar, S., Yunita Pane, P., Lingkungan,  D.  K.,  &  Masyarakat,  K.  2019. Efektivitas  Karbon  Aktif Tongkol Jagung Dalam Menurunkan   Kadar   Besi   (Fe) dan
Mangan  (Mn)  Pada Air Sumur Gali Di Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten  Deli  Serdang  Effectiveness  Of Activated Carbon From Corncob In
Decreasing  Fe  and  Mn  Concentration  In  The Dig  Well  Water  In  Amplas  Village  Percut  Sei Tuan  District  Deli  Serdang  Regency . Jurnal Kesehatan Global (Vol. 2, Issue 2).

## Azaayurosmalasari_1413100087_Pengolahan
limbahcair . (N.D.).
Billah,  M.  (N.D.-A). Peningkatan  Nilai  Kalor Batubara Peringkat Rendah Dengan
Menggunakan  Minyak  Tanah  dan  Minyak Residu  Oleh Delima,  A.,  Harahap,  H., Verantika, F., Fahmi, N. Y., Protonia Tanjung,
A., &    Suhendrayatna, D. 2017. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) UNSYIAH .
Fisika,  J.,  Nurdila,  F.  A.,  Asri,  N.  S.,  & Suharyadi, D. E. 2015. Femila Amor Nurdila / Adsorpsi Logam Tembaga (Cu), Besi (Fe) dan Nikel  (Ni)  Dalam  Artificial  Limbah  Cair Menggunakan  Nanopartikel  Cobalt  Ferrite (CoFe 2 O 4 )  Adsorpsi  Logam  Tembaga  (Cu), Besi (Fe), dan Nikel  (Ni) Dalam  Limbah Cair Buatan  Menggunakan  Nanopartikel  Cobalt Ferrite (CoFe 2 O 4 ) .
Gumelar, D., Hendrawan, Y., Yulianingsih, R., Keteknikan,  J.,  Teknologi,  P.-F.,  Brawijaya, P.- U., Veteran, J., & Korespondensi, P. 2015. Pengaruh  Aktivator  dan  Waktu  Kontak Terhadap  Kinerja  Arang  Aktif  Berbahan Eceng  Gondok  (Eichornia  Crossipes)  Pada Penurunan  COD  Limbah  Cair  Laundry . Jurnal  Keteknikan    Pertanian    Tropis  Dan Biosistem (Vol. 3, Issue 1).
Ghafarunnisa,  D.,  Rauf,  A.,  Tyas,  B., Rukmana, S., Magister, M., Pertambangan, T., Veteran, U. ", Yogyakarta, ", & Pertambangan, D.  T.  2017. Prosiding  Seminar  Nasional  XII
"Rekayasa  Teknologi    Industri  dan  Informasi .
Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta (Vol. 36).
Huda,  S.,  Dwi  Ratnani  dan  Laeli  Kurniasari Jurusan  Teknik Kimia, R., Teknik, F., Wahid Hasyim Jl. Menoreh Tengah, U. X.,  Mungkur Kota  Semarang  Jawa  Tengah,  G.,  & Berkembangnya,  A.  (N.D.). Karakterisasi Karbon  Aktif.  (Huda,  dkk.)  22  Karakterisasi Karbon  Aktif  Dari  Bambu  Ori  (Bambusa Arundinacea)  yang  Diaktivasi  Menggunakan Asam Klorida (HCl) .
Limbah,  P.  P.,  Menggunakan,  I.,  Aktif,  K., Batubara, D., Tabalong, T., Selatan, K., Ulum, M.,  Gani,  A., &    Widodo,    D.    2011. Experiment  of  Industrial  Waste  Absorption Using  Activated  Carbon  From    Coal    Of Tanjung Tabalong,  South  Kalimantan . Jurnal Geologi Indonesia (Vol. 6, Issue Desember).
Mentari,  V.  A.,  &  Maulina,  S.  2018. Perbandingan  Gugus  Fungsi  dan  Morfologi Permukaan Karbon Aktif Dari Pelepah Kelapa Sawit  Menggunakan  Aktivator  Asam  Fosfat (H 3 PO 4 )  dan  Asam  Nitrat  (HNO 3 ) . Talenta Conference  Series:  Science  and  Technology (ST) , 1 (2), 204–208.
https://doi.org/10.32734/st.v1i2.299
PERMENLH  No.8  tahun  2009 .  (N.D.). Pembuatan  dan  Karakterisasi  Karbon  Aktif Dari  Bambu  Menggunakan  Aktivator  HCl Sebagai Adsorben Timbal (Pb) . (N.D.).
Peres, E. C., Cunha, J. M., Dortzbacher, G. F., Pavan,  F.  A.,  Lima,  É.  C.,  Foletto,  E.  L.,  & Dotto,  G.  L.  2018. Treatment  Of  Leachates Containing Cobalt By Adsorption On Spirulina Sp.  And  Activated  Charcoal . Journal  Of Environmental  Chemical  Engineering , 6 (1), 677–685. https://doi.org/10.1016/j.jece.2 017.12.060 Prabarini,  N.,  &  Okayadnya,  D.  G.  (N.D.). Penyisihan  Logam  Besi  (Fe)  Pada  Air  Sumur Dengan  Karbon  Aktif  Dari  Tempurung Kemiri.  In Jurnal  Ilmiah  Teknik  Lingkungan (Vol. 5, Issue 2). Rajak, V. K., Kumar, S., Thombre, N. V.,  &  Mandal,  A.  (2018).  Synthesis  Of Activated  Charcoal  From  Saw-Dust  And Characterization For Adsorptive Separation Of Oil  From  Oil-In-  Water  Emulsion. Chemical Engineering          Communications , 205 (7), 897–913. https://doi.org/10.1080/009864 45.2017.1423288
Sains  dan  Teknologi  Lingkungan,  J.,  Sekam Padi, D., Trivana, L., Sugiarti, S., Rohaeti, E.,
Penelitian Tanaman Palma, B., Raya Mapanget POBOX, J., Kimia,   J.,   Mipa,   F.,
Pertanian Bogor, I., & Raya Darmaga Kampus IPB  Darmaga,  J. 2015. Sintesis Dan Karakterisasi  Natrium    Silikat    (Na 2 SiO 3 ) . 7 (2), 66–75
Silverstein      -      Spectrometric Identification Of Organic Compounds 7th Ed . (N.D.).
Zaini,  H.,  &  Sami,  M.  (N.D.). Kinetika Adsorpsi Pb(II) Dalam Air Limbah
Laboratorium  Kimia  Menggunakan  Sistem Kolom  Dengan  Bioadsorben  Kulit  Kacang Tanah.
.